646 LES VARIATIONS THERMIQUES DE 
La courbe I de la fig. 8 se rapporte à cet échantillon 
dans son état initial, la courbe IT a été obtenue par le 
refroidissement à partir de 345 en l’absence du champ, 
la courbe LIL par le refroidissement pendant laction 
d’un champ tournant de 8100 gauss. Le refroidissement 
durait trois quarts d'heure environ. Les courbes repré- 
sentées dans la figure ont été relevées dans un champ 
de 3400 gauss. 
On voit que par l’un ou l’autre de ces traitements les 
amplitudes qui caractérisent les trois composantes ont 
varié. La plus grande amplitude a diminué, les petites 
ont augmenté. Ces dernières qui dans la courbe primi- 
tive I ne se traduisaient que par lexistence de points 
d’inflexion dans les directions (2) et (3) apparaissent 
nettemént. Si, variant l’expérence, on fait agir le champ 
dans la direction d’un maximum pendant le refroidis- 
sement la variation brusque correspondante prend à peu 
près la même importance que dans le champ tournant, 
les deux autres restant intermédiaires entre ce qu'elles 
seraient en l’absence de champ et dans le champ tour- 
nant. De toutes ces expériences il résulte que la mobi- 
lité réelle ou apparente de la matière d’un cristal 
élémentaire à l’autre est moindre pour le cristal le plus 
voisin de la simplicité cristallographique. Il n’est donc 
pas téméraire d'admettre que cette mobilité s’'annulerait 
tout à fait pour un cristal simple. 
En outre il est remarquable, que, malgré la diffé- 
rence des deux traitements, le rapport des trois ampli- 
tudes dans les courbes IT et LIL est sensiblement le même 
et voisin de 1 : 2, Quand le mode opératoire est équi- 
valent pour les trois directions on trouve donc le même 
rapport entre les trois amplitudes quelque soit ce mode 
